ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТАВ ГИПСОВЫХ ФОРМОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кузибоев Ш.Ш. докторант

Ферганский политехнический институт

ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТАВ ГИПСОВЫХ ФОРМОВЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Аннотация. Изучены свойства гипсовых смесей, приготовленных из а-и fi-полугидратов сульфата кальции. Определены зависимости прочностных и структурных характеристик затвердевших смесей от их состава и вида пластифицирующих добавок.

Ключевые слова: гипсовые вяжущие вещества, добавки, пластификатор, водопоголощение, пористость.

Kuziboev Sh.Sh. doctorant

Fergana Polytechnic Institute

CHARACTERISTICS AND COMPOSITION OF GYPSUM MOLD

MATERIALS

Abstract: The properties of gypsum mixtures prepared from a- and fi-calcium sulfate hemihydrates have been studied. The dependences of the strength andstructural characteristics of hardened mixtures on their composition and type of plasticizing additives are determined.

Key words: gypsum binders, additives, plasticizer, water absorption, porosity.

Влияние пластификаторов на нормальную плотность гипсовых

смесей.

При введении добавки-пластификатора время загустения гипсового теста сокращается, а по мере увеличения концентрации добавки ускоряется схватывание.

Принцип действия пластификаторов этого типа основан на изменении электроотрицательности х-потенциала поверхности частиц гипсового вяжущего. Электростатическое диспергирование происходит в результате адсорбции пластификатора на поверхности частиц, что сильно смещает x -потенциал в отрицательную зону.

Разбавление частиц гипсового вяжущего происходит в начале гидратации. Таким образом, облегчается подвижность и обращение с пластифицированной смесью, но существенно снижается водопотребность смеси [6].

Адсорбция молекул пластификатора на частицах вяжущего и продуктах его гидратации, а также снижение водопотребности гипсового вяжущего приводит к образованию короткостолбчатых призматических кристаллов дигидрата сульфата кальция, образующих плотную структуру

и_

Кроме того, % Состав гипсовой смеси

а-ЯГ Р-ЯГ 20% а-ЯГ+ 80% р-ЯГ 40% а-ЯГ+ 60% Р-ЯГ 60% а-ЯГ+ 40% р-ЯГ 80% а-ЯГ+ 20% р-ЯГ а-ЯГ

СДж-2 / АСС РоНш1х 1Б 20

0 49 58 57 55 53 51 0

0,2% 40/40 56/55 52/52 49/49 46/46 43/43 0,2%

0,3% 34/34 53/54 50/53 47/47 43/43 36/39 0,3%

0,5% 32/24 50/49 48/46 45/44 40/36 30/28 0,5%

Уменьшение водопотребности гипсового вяжущего приводит к уплотнению структуры гипсового камня. Введение добавок-пластификаторов влияет на пористость и водопроницаемость затвердевших образцов. С увеличением концентрации добавок пористость существенно уменьшается, и соответственно снижается и величина водопоглощения (рис. 3).

40 • СДж-2 гов.  СДж-2 сув. Шим. Ро1. Fов. )( Ро1. Сув .шим. 6

ч

, 35 Ы В § 30 N

N Ч

Ч

« Т ез ч N к

ч Ч ч N

5Г25 1 1 20 N Ч ««» N Ч Ч

- «х» "О. V Ч ч 1-

Р5 и М 15 - Ч, Ч

Ч &

о 10 л § 5

Ц-

0 0 ) 0 1 0 кз 2 и и м чя 0 м 3 и к; ю р! 0 1, 4 % 0 .5 0

Рисунок 3. 60% а-НАГ + 40% в-НАГ. Влияние добавок пластификаторов

на пористость и водопоглощение гипсовой смеси Например, показатели водопоглощения для а-ЯГ изменились с 24,3% для состава без добавок до 15,9% и 13,3% с включением СДдж-2 и АСС

Ро!^х JBI 20 соответственно.

В концентрациях 0,2 и 0,3% масс. Добавки СДж-2 и АСС Polimix JBI 20 оказали одинаковое влияние на свойства гипсовых смесей. Но увеличиваем количество добавки ACC Polimix JBI 20 до 0,5%. вызывает значительное снижение пористости и водопроницаемости гипсового камня. Столь низкое значение этих параметров отрицательно влияет на формовочную массу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены гипсовые смеси на основе полугидратов а- и ß-сульфатов кальция и определены их технические свойства.

С увеличением доли а-модификации полугидрата сульфата кальция в смеси нормальная толщина гипсовой пасты уменьшается и увеличивается период прикуса.

Прочность на сжатие изменяется пропорционально увеличению доли а-ЯГ в гипсовой смеси. Прочность гипсового камня, высушенного до постоянной массы, увеличивается с 10,1 до 21,3 МПа с увеличением количества а-ЯГ.

При введении добавок-пластификаторов снижается водопотребность гипсовых смесей, что приводит к уменьшению пористости и водопоглощения, увеличению прочности. Для состава 60% а-ЯГ + 40% б-ЯГ пористость гипсового камня снизилась с 35,7% до 22,1 и 18,4% при добавлении пластификаторов СДдж-2 и АСС Polimix JBI 20 в количестве

0.5., соответственно.

Использованные источники:

1. Ферронская А.В. Гипсовые материалы и изделия. Производство и применение. Справочник [Текст]. - М.: АСВ, 2004. 488 с.

2. Андрианов Н. Т., Балкевич В. Л., Беляков А. В. и др. Химическая технология керамики: учебное пособие для вузов. Под ред. Проф. И. Я. Гузмана. М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2012 - 496 с.

3. Rafael E. Ochoa, Carlos A. Gutiérrez, Juan C. Rendón, Effect of preparation variables of plaster moldsfor slip casting of sanitary ware / Rafael E.

Ochoa // Cement & Concrete Composites. - 2010

4. Жалилов А.Т. Комплексное хими-ческие добавки нового поколения дляцементнох композиций / А.Т.Жалилов, Н.А Самигов, М.У.Каримов // Монография, Ташкент - 2019й.

5. Изотов В.С. Химические добавки для модификации бетона: монография / В.С. Изотов, Ю.А. Соколова. - М.: Издательство «Палеотип», 2006. 244 с.

6. Власова Е.Ю., Сычева Л.И. Влияние добавок пластификаторов на морфологию кристаллов гипса // Успехи в химии и химической технологии: сб. науч. тр.- 201S. - Том 32, № 2. - с. 51-53